講 座

CPD

木材と腐朽
第4回

木材の点検

点検・保守

藤田和彦 ■ 広島県立総合技術研究所林業技術センター 次長 兼 技術支援部長
やすいものを利用するのがよいと思う。これらを利用し、自分なりのチェックリストを作成するのもよいであろう。

木材の点検の概要

また、点検には日常点検、定期点検と言われる通常点検と、雨漏り発生時や地震、強風、大雨の後の臨時点検がある。期間を決めて今回は、木材の点検や保守の方法について、チェック項目や被害度定期点検を行い、異常時には、その都度点検をする必要がある。木判定、測定機器などの実務的な話をしようと思う。

材点検のチェック項目をまとめたので参考にしてほしい［表 1］。木造

木材の劣化診断方法は、さまざまな調査報告書などに掲載されている。たとえば、住まいの情報発信局「既存住宅の住宅性能表示

建築物の軸材や床、屋根、外装材などの木材について、必要な項目を使って調査していただきたい。

（現況検査の方法）や、（一社）木を活かす建築推進協議
制度ガイド」

また、木材の劣化診断は、建物の診断のうちの一部である。今回（平成 27 年）は、ホーム会「木造建築物の耐久性向上のポイント」

は木材の診断に特化して説明するが、腐朽がどれくらい進んでいる（公財）日ページ（以下、HP）からダウンロードが可能である。また、か、その進み具合によってどのような保守を検討したらよいのか、

本住宅・木材技術センターの「住宅資材標準化推進審査事業報告判断が難しい場合が多い。そこで、まず目視や簡単な工具を使った（平成 12 年 3 月）」、
「リフォーム書（木造住宅の劣化防止マニュアル）

診断方法について、私が今までの調査・研究をもとに作成した図が（平」資材利用技術開発事業報告書（木造住宅のリフォーム技術資料）あるので説明する。その後に、測定機器を使って客観的な数値で成 14 年 3 月）などがある。

劣化を診断する方法と保守方法の概要を説明しようと思う。

上記報告書などの劣化診断の方法については、専門家の執筆や監修があり、チェック項目に従い確認すればよいようにまとめられているのでわかりやすい。いろいろと種類があるので、一番わかり

木材の簡易劣化診断法

表 1 点検チェック項目この劣化診断法は、「日常点検でわかる木製外構材の耐久性簡易

経年劣化

腐朽菌
目視塗装の剥がれ変色ロードできる。これは、自然公園などにある木柵などの小規模な施菌糸設用に作成したものであり、現場の施設管理者がわかりやすいよう、カビ・キノコ発生
蟻道
シロアリ食痕糞

表 2 腐朽被害度の判定基準

被害度 判定基準

被害度判定や含水率測定で、残存強度や保守方法が判別できるようになっている。
まず、このマニュアルには被害度という判定が必要である。JIS K0

健全1

部分的に軽度の腐朽「木材保存剤の性能試験方法および性能基準」より被1571（2004）

2

全面的に軽度の腐朽害度の判定基準を示す［表 2］。判定基準は、言葉にするとわかりにく

鈍い音

32の状態の上に部分的に激しい腐朽いかもしれないが、判定基準で 0、1、2、4、5はおおよそ判断でき腐朽菌

カビ・キノコ臭4

全面的に激しい腐朽ると思うので、これらに該当しない場合が、わかりにくい3となる。

音キシミ・ガタツキ

5

腐朽によって形が崩れる

この基準を「判定区分」として、とりあえず目視で判定してほしい。

腐食

接合金物の錆腐朽菌

腐朽深さ

シロアリ

食痕範囲

打診

打音

嗅覚聴覚

触診

診断マニュアル」と言って、当林業技術センターのHPからダウン

反り、亀裂

34 Ke n c h i k u s h i

2017.7

保守区分

含水率区分

被害度区分
被害度 0

塗装

20%

劣化が平均的に進行した
無処理材

被害度 1

80

被害度 3

交換

残っている強度の割合

100%

被害度 090

被害度 1

被害度 2

補修%
10070

劣化が平均的に進行した
木材保存剤注入材60
被害度 350

劣化しやすい環境の木材保存剤注入材

4030

被害度 4〜

被害度 4〜
200%

劣化しやすい環境の無処理材

被害度 22010

経過年数と残強度の関係と被害度から推定される残存強度、含水率区分、保守区分
図10051015経過年数

202530年

写真 1 ピロディン

腐朽している個所には地下シロアリが侵入してきている場合があ

防腐塗料などを塗装すること、被害度 2は補修、被害度 3 以上の場るので、食害されている部分も腐朽断面としてカウントする。外構合は部材交換で対応する。

材の点検用ではあるが、建物でも水回りなど厳しい環境もあるので、同じように使えると思う。

図 1の判定基準と残存強度の関係などは、無理やり感があると思われるかもしれない。しかし、チェックだけではどのような対応調査は床下が中心になると考えられるが、雨漏りの場合は屋根をしたらよいか現場で判断できないため、あえて踏み込んで数値化、嗅覚（キノコの臭い）、聴覚（ハン裏も対象となる。視覚（目視による）できるようにした。ご存知のように、木材の劣化は一様ではない。

マーの打音を聴くとボコボコ濁ったような音がする）、触覚（千枚通しな

図 1では劣化しやすい環境を一つの目安として捉えて、被害度にど先がとがった工具を使い亀裂から刺し込む）を使い、腐朽部分を探す。

応じてそれぞれの仕口の耐力がどれぐらい残っているのか検討し、大壁で壁内が見えない場合は、小さな穴をあけて内視鏡（USB 接続

設計上の必要耐力と比較していただきたい。特に、構造上必要な接などさまざまな商品が安価で販売されている）で確認し、必要あれば外合金物が取り付けられている個所での腐朽は、要注意である。

装を取り除いて調査する。ポイントは、地際、隅、ボルトの穴、雨水が集まるところ、周囲が湿っているところ、菌糸やキノコの有無である。春から秋にかけて腐朽菌やシロアリの活動が活発になるので、この時期は一気に腐朽が進むので気をつけたい。

測定機器の種類と特徴

次に、経過年数と残存強度の関係と被害度から推定される残存被害度判定では腐朽の数値化が難しい、または対外的に説明が必

強度、含水率区分、保守区分と［図 1］、残存強度の推定式を示す［図 2］。

要な場合、客観的な数値を測定できる機器があるので紹介する。

図 1の見方であるが、たとえば、被害状態が被害度 3と判定でき木材の表面付近の劣化の測定には、ピロディン、高周波含水率計

たら、図 1の右側のグラフを見て、被害度 3に該当する範囲が縦軸が有効である。内部の空洞などを調べる場合は、レジストグラフ、で残っている強度の割合を60％から40％、というように読み取る。

超音波伝播速度測定装置、FFTアナライザーが、また、シロアリに経過年数がわかっているときは、図 2の劣化が平均的に進行したか、は AE 検出器がある。それぞれ測定機器の特徴を説明する。

劣化しやすい環境か、また、無処理材か木材保存剤注入材か判別して、それぞれの係数を入れて計算式で残存強度が評価できる。
また、被害度区分から直接保守方法が判別できる。被害度 1はピロディン
コンクリートの強度を非破壊で検査するシュミットハンマーをご存知であろうか。シュミットハンマーは打撃部のプランジャーが太い

1. 劣化が平均的に進行したスギ材の強度推定式b
推定強度＝〔a＋（100-a）｛/ 1＋（経過年数÷c）｝〕÷100×40（N/mm2）

無処理材…a＝0、b＝5、c＝8
木材保存剤注入材…a＝12、b＝4、c＝16
2. 劣化しやすい環境のスギ材の強度推定式b
推定強度＝〔a＋（100-a）｛/ 1＋（経過年数÷c）｝〕÷100×40（N/mm2）

無処理材…a＝0、b＝6、c＝5
木材保存剤注入材…a＝10、b＝4、c＝15
図 2 残存強度の推定式

が、ピロディンの打撃部は、直径 2.5mmの鋼線を切断した形状である［写真 1］。針金が出る側を木材に押し当て、反対の端部を押すと、衝撃的に鋼線が押し出され、木材に刺さる。この刺さった深さを測定し、表面の腐朽程度を数値化するのである。健全な木材で調査し、しきいちそれぞれの樹種で閾値を決めて、その値より大きければ表面が腐朽していると判断する。私は被害度と関連させ、スギの場合、被害度 0を22mmまで、被害度 2は 26mmまで、被害度 3は 34mmま2017.7

Ke n c h i k u s h i 35

講 座CPDで、被害度 4 以上は 40mmに達した場合と考えている。木材に穴が開くので、どこでもというわけにはいかない。
高周波含水率計
電極の静電容量の変化を水分値に置き換えて表示する水分計で、数十 mmの深さを検知できる。腐朽個所で含水率が高くても測定可能である。高周波含水率計による含水率と全乾法（測定する木材をカラカラに乾かして重量測定して計算した含水率）による含水率、そ写真 2 レジストグラフのドリル刃

れぞれの測定部分の全乾状態の縦圧縮強度と変形量の関係を図に示す［図 3］。高周波含水率計では含水率の大小傾向は読めるが、精る。土台、柱や梁のように組まれた構造の場合、健全時にどのよう度はあまり高くなく、数値は目安としてほしい。グラフからは含水な周波数となっているか、事前にデータを収集しておく必要がある。

率が高い部位の試験体が、縦圧縮強度が低くなることがわかる。

腐朽時の測定のみで被害程度を評価するのは難しい。ただし、穴もあくことはなく、フーリエ変換できるフリーソフト（Wave Spectra）

レジストグラフもあるので、パソコンとマイクがあれば測定可能である。今後は計

長い鋼線状で先端がマイナスドライバーのような形状をしたドリル画的に利用したい測定方法ではある。

刃を使った装置である。ドリルで穴をあけて、抵抗値と深さの関係を印字したり、このデータを保存したりすることができる［写真 2］。こAE 検出器れもピロディンと同じで、木材に穴が開くため、試験後に補修が必

アコースティック・エミッション（AE）法とは、材料が破壊する際の要である。

超音波（内部に蓄えていたひずみエネルギーが超音波として放出される）をAE センサで検出して、破壊状況を評価する方法である。アメリ

超音波伝播速度測定装置

カカンザイシロアリなどが木材を食害する際の超音波を検出して、木材に2カ所端子を押し当て、片方のセンサから超音波を発信し、その存在を明らかにすることが可能である［文献 1］。複数のセンサを他方のセンサで受けて、その伝播速度を測定する装置である［写真使うことで検出音の時間差から食害個所の特定も可能とのことで3］。木材内部に腐朽個所があると、伝播速度が遅くなる。古くは木ある。ポータブルAE 検出器も販売されている。

製電柱の内部腐朽の測定などに使われた。木材の伝播速度理論値

地下シロアリについては、最近の駆除方法としてベイト工法があは約 1,000m/sで、これを閾値として腐朽の有無を判断する。木材る。この方法を矛として紹介したい。餌木を入れたカップ状の容器の表面がデコボコしているとセンサが当たりにくく測定が難しい。

（ベイトステーション）を建物周辺に埋設し、シロアリが入ったら遅効この場合、端子を打ち込むタイプもあるが、木材に穴が開く。

性薬剤を入れて、これをコロニーまで運ばせて、コロニーのシロアリ全部を死滅させる方法である。詳しくは（公社）日本しろあり対策

FFT アナライザー協会のHPをご覧いただきたい。このベイトステーション内の餌木木材の動的ヤング係数を測定する装置で、木材が単体であれば、にAE センサを取り付けて、シロアリ侵入のモニタリングもできるよ

木口面を叩いてその周波数を評価すれば、ヤング係数が評価できうである［文献 1］。

高周波含水率計測定
N/mm250①②③④⑥⑦⑧⑨⑤

木材を新築時と同じ状態で保守することは難しい。紫外線劣化に

40
縦圧縮強度

全乾法含水率測定

30

よる退色、浮造り状態になるヤセや、腐朽菌、シロアリによる生物20

劣化も重なってくるからである。保守方法は劣化の度合いによって違うため、基本的な保守工事を説明する。

1000.00.5

1.0
変形量

1.52.0mm

高周波含水率計と全乾法による含水率及びそれぞれの測定部分の全乾状態の縦圧縮強度と変形量の関係

図336 Ke n c h i k u s h i

2017.7

木材の保守方法

再塗装
新築時の外装部分の塗装は、1 年、2 年と過ぎるに従って剥がれてくる。できれば 1 年後に再塗装するのが後のメンテナンスには有効

は千差万別である。この項は、特に釈迦に説法であるが。腐朽部分などを切り取って、単純にその部分だけ交換するのでは強度不足となる。部材全体の交換や、同じような断面の部材を添えて、金物で留めつける方法がよい。この場合、部材や仕口などの必要耐力を保（公持できるよう配慮することは言うまでもない。具体的な工法は、財）日本住宅・木材技術センターの「リフォーム資材利用技術開発（平成 14 年 3 月）など」
事業報告書（木造住宅のリフォーム技術資料）を参考にされたい。

写真 3 超音波伝播速度測定状況

であるが、現実的には難しいであろう。塗装が剥がれてきたら、できるだけ早く再塗装をお願いしたい。

おわりに接合金物

木材の点検や保守について実務的な説明をしたが、木材の乾燥や腐朽などによる劣化の説明ではないが、製材品では乾燥が十分で強度特性を理解したうえで、建物に使った木材の保全計画を立てなく、表面割れや乾燥収縮する場合がある。私は、屋根裏に上がっていただきたい。次回は、木造建築物の長寿命化の話をしたい。て、緩んだ羽子板ボルトを締めて回った経験がある。新築後半年から1 年ぐらいで増し締めを行い、錆や変形の確認をしたほうがよい。

文献 1（『住藤井義久ほか「木質住宅における生物劣化の非破壊診断技術の開発」

総研研究年報』No29、2002 年版）

木材の亀裂
含水率が SD25などと表示された製材品は、断面のどこでも含水率が25％であると思われがちだが、実際には表面が 10％ぐらいで、中心付近は繊維飽和点を超える30％以上ある場合がある。この場
合、木材内部は乾燥収縮し、表目割れが起こる。この亀裂に雨水などが浸入した場合、内部が腐朽するため、雨水の浸入を防ぐ補修が必要となる。ただし、コーキングによる補修はお勧めできない。乾湿繰り返しによる変形でコーキングの一部が剥がれた時には、内部

ふじた・かずひこの水分が乾きにくく、腐朽がさらに進むからである。雨水浸入の元1958 年広島県生まれ。1982 年愛媛大学農学部林学科卒業。同年広島県に採用。地域森林計画策定、治山事業、自然公園施設設計管理、森林開発許認可業務を行う。1996 年林業試験場（現、林業技術センター）研究員。製材、異樹種集成材、LVL、CLTなど木質材料の強度性能に関する研究・技術開発および地域木材関連企業の技術支援に取り組む。2016 年日本木材学会第 24 回地域学術振興賞受賞。技術士（森林／林産）を絶っていただきたい。
交換
図 1で被害度 3を超えた場合に交換が必要と説明したが、建物にはさまざまな形状の木材や継手、仕口があり、それぞれの補修方法

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

次の説明のうち、正しいものはどれか。

次の説明のうち、間違っているものはどれか。

a. かなり腐朽している木材でも、強度は低下しない。
b. 木材の日常点検は、目視、触診、打診が有効である。
c. 耐力壁付近の腐朽している土台は、交換しなくてよい。

a. アメリカカンザイシロアリの侵入の有無は、蟻道を探せばわかる。
b. 木材の点検では、変色やカビ・キノコ臭に気をつける。
c. 湿った環境の亀裂のある木材内部は、腐朽している可能性がある。

認定教材の設問への回答は、CPD 情報システムのページ

https://jaeic‑cpd.jp/にアクセスのうえ、お願い致します。
※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄における、会誌『建築士』選択項目は、
平成 28 年 1 月より建築士会会員のみの表示項目になります。

2017.7

Ke n c h i k u s h i37